?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


公司新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>公司新闻

如何保证风管加工的质量
2025-05-19
风管加工质量直接影响通风系统的性能、安全性和使用寿命,需从原材料控制、加工工艺规范、设备精度管理、过程检验、成品测试及人员培训等全流程进行严格把控。以下是具体保障措施:
1. 板材选型与检验
材质验证:
镀锌钢板:需查验镀锌层厚度(≥80g/m?)、表面平整度(误差≤1mm/m),用磁铁检测是否为 “不锈铁” 冒充不锈钢。
不锈钢板:核对材质证明(如 304 不锈钢的 Ni 含量≥8%、Cr 含量≥18%),通过光谱仪快速检测元素成分。
外观检查:板材表面不得有裂纹、结疤、锈蚀、划痕,镀锌层无脱落或氧化斑点(用划格法测试附着力)。
力学性能:抽样进行弯曲试验(弯曲角度 90° 无裂纹)和拉伸试验(屈服强度≥235MPa)。
2. 法兰与配件质量
共板法兰:成型后测量法兰高度(通常 25-30mm)、平整度(误差≤2mm),用通规检查螺栓孔间距(±1mm)。
角钢法兰:角钢规格需符合设计(如边长>630mm 时用∠40×4 角钢),焊接处需满焊并敲除焊渣,做防腐处理(刷防锈漆两遍)。

密封材料:选用丁腈橡胶或三元乙丙橡胶密封条(耐温≥70℃),禁止使用过期或硬化的密封胶。


?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号